2.

Kapitola 2 sa mení a dopĺňa takto: a) Špeciálne metódy – súhrnná tabuľka sa nahrádza týmto: „2. ŠPECIÁLNE METÓDY – SÚHRNNÁ TABUĽKA Metódy Oblasť aplikovania Činidlo Rozpustná zložka Nerozpustná zložka č. 1 acetát určité iné vlákna acetón č. 2 určité proteínové vlákna určité iné vlákna chlórnan č. 3 viskóza, meďnaté vlákno alebo určité typy modalu bavlna alebo elastolefin kyselina mravčia a chlorid zinočnatý č. 4 polyamid alebo nylon určité iné vlákna kyselina mravčia, 80 % m/m č. 5 acetát triacetát alebo elastolefin benzylalkohol č. 6 triacetát alebo polylaktid určité iné vlákna dichlórmetán č. 7 určité celulózové vlákna polyester, elastomultiester alebo elastolefin kyselina sírová, 75 % m/m č. 8 akrylové vlákna, určité modakrylové vlákna alebo určité chloridové vlákna určité iné vlákna dimetylformamid č. 9 určité chloridové vlákna určité iné vlákna sírouhlík/acetón, 55,5/44,5 v/v č. 10 acetát určité chloridové vlákna alebo elastolefin ľadová kyselina octová č. 11 hodváb vlna, srsť alebo elastolefin kyselina sírová, 75 % m/m č. 12 juta určité živočíšne vlákna metóda na obsah dusíka č. 13 polypropylén určité iné vlákna xylén č. 14 určité iné vlákna chloridové vlákna(homopolyméry vinylchloridu) alebo elastolefin metóda s koncentrovanou kyselinou sírovou č. 15 chloridové vlákna, určité modakrylové vlákna, určité elastanové vlákna, acetátové vlákna a triacetátové vlákna určité iné vlákna cyklohexanón“ b) Bod 1.2 metódy č. 1 sa nahrádza týmto textom: „2. vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), ľanom (7), pravým konope (8), jutou (9), abakou (10), alfou (11), kokosovým vláknom (12), broomom (13), ramiou (14), sisalom (15), meďnatým vláknom (21), modalom (22), proteínom (23), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), elastomultiesterom (45) a elastolefinom. Uvedená metóda nie je za žiadnych okolností aplikovateľná na acetátové vlákna, ktoré boli dezacetylované na povrchu.“ c) Bod 1.2 metódy č. 2 sa nahrádza týmto textom: „2. bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), viskózou (25), akrylom (26), chloridovými vláknami (27), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), polypropylénom (36), elastanom (42), so skleným vláknom (43), s elastomultiesterom (45) a elastolefinom (46). Ak sú prítomné odlišné proteínové vlákna, metóda udáva ich celkové množstvo, ale nie ich percentuálne podiely.“ d) Bod 1.2 metódy č. 3 sa nahrádza týmto textom: „2. bavlna (5) a elastolefin (46).“ e) Bod 5 metódy č. 3 sa nahrádza týmto textom: „5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítajte, ako je opísané vo všeobecných inštrukciách. Hodnota „d“ je pre bavlnu 1,02 a pre elastolefin 1,00.“ f) Bod 1.2 metódy č. 4 sa nahrádza týmto textom: „2. vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylom (26), chloridovým vláknom (27), polyesterom (34), polypropylénom (36), so skleným vláknom (43), s elastomultiesterom (45) a elastolefinom (46). Ako bolo uvedené vyššie, táto metóda je aplikovateľná aj na zmesi s vlnou, ale ak je obsah vlny väčší ako 25 %, mala by sa použiť metóda č. 2 (rozpúšťanie vlny v roztoku alkalického chlórnanu sodného).“ g) Bod 1 metódy č. 5 sa nahrádza týmto textom: „1. OBLASŤ APLIKOVANIA Táto metóda je aplikovateľná po odstránení nevláknovej látky na binárne zmesi: — acetátu (19) s — triacetátom (24) a elastolefinom (46).“ h) Metóda č. 6 sa mení a dopĺňa takto: i) Bod 1.2 sa nahrádza týmto textom: „2. vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), so skleným vláknom (43), s elastomultiesterom (45) a elastolefinom (46). Poznámka: Triacetátové vlákna, ktoré dostali apretúru vedúcu k čiastočnej hydrolýze, už nie sú v činidle úplne rozpustné. V takýchto prípadoch metóda nie je aplikovateľná.“ ii) Bod 5 sa nahrádza týmto textom: „5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítajte, ako je opísané vo všeobecných inštrukciách. Hodnota „d“ je 1,00 s výnimkou polyesteru, elastomultiesteru a elastolefinu, v prípade ktorých je hodnota „d“ 1,01.“ i) Bod 1.2 metódy č. 7 sa nahrádza týmto textom: „2. polyester (34), elastomultiester (45) a elastolefin (46).“ j) Bod 1.2 metódy č. 8 sa nahrádza týmto textom: „2. vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), elastomultiesterom (45) a elastolefinom (46). Je rovnako aplikovateľná na akrylové vlákna a určité modakrylové vlákna spracúvané s vopred metalizovanými farbivami, ale nie na tie, ktoré sú farbené dodatočným prechrómovaním.“ k) Bod 1.2 metódy č. 10 sa nahrádza týmto textom: „2. určitými chloridovými vláknami (27), a to polyvinylchloridovými vláknami, či už sú, alebo nie sú následne chlórované, a elastolefinom (46).“ l) Metóda č. 11 sa mení a dopĺňa takto: i) Bod 1.2 sa nahrádza týmto textom: „2. vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3) a s elastolefinom (46).“ ii) Bod 5 sa nahrádza týmto textom: „5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítajte, ako je opísané vo všeobecných inštrukciách. Hodnota „d“ je pre vlnu 0,985 a pre elastolefin 1,00.“ m) Metóda č. 14 sa mení a dopĺňa takto: i) Bod 1.1 sa nahrádza týmto textom: „1. chloridových vlákien (27) založených na homopolyméroch vinylchloridu, či už sú, alebo nie sú následne chlórované, elastolefinu (46) s …“ ii) Bod 2 sa nahrádza týmto textom: „2. PRINCÍP Zložka iná ako chloridové vlákno alebo elastolefin (t. j. vlákna uvedené v odseku 1 bode 2) sa rozpúšťa zo známej suchej hmotnosti zmesi s koncentrovanou kyselinou sírovou (relatívna hustota 1,84 pri 20 °C). Zvyšok pozostávajúci z chloridového vlákna alebo elastolefinu sa zhromaždí, premyje, vysuší a zváži; jeho hmotnosť, v prípade potreby korigovaná, sa vyjadrí ako percento suchej hmotnosti zmesi. Percento druhej zložky sa zistí rozdielom.“